DORATURA PER VIA ELETTRICA 3^ 



lubri di quest'ultimo intermeclio è giunto il De Ruolz a 

 surrogarlo colla Pila nel produrre la doratura sopra una 

 grande varietà di metalli , colla stessa solidità , e gros- 

 sezza di strati d' oro . 



Da principio il De Ruolz per tali dorature servivasi 

 di un apparato comune a tramezza porosa impiegando 

 per soluzione metallica una delle tre seguenti ^ cioè clo- 

 ruro doppio d' oro , e di potassa discioltì nel cianuro 

 di potassa ^ il cloruro doppio d' oro , e di soda disciol- 

 ti nella soda ^ il solfuro d' oro disciolto nel solfuro di 

 potassa neutro ^ le quali tutte gli diedero buoni risultati , 

 e si prestarono per dorare molti metalli usati in com- 

 mercio . In seguito poi , in vista di ovviare gli incon- 

 venienti causati dall' impiegare tramezze porose, che per- 

 mettono più o meno uno stravasamento delle soluzioni 

 pei pori della pelle , per risparmiare le cure necessarie 

 per la costruzione esatta dì tali apparati e per potere 

 assoggettare alla doratura oggetti di qualsiasi grandezza 

 e forma , si determinò d' adoprare una possente pila 

 facendo pescare i suoi poli in una sola e medesima so- 

 luzione d' oro, uno dei quali formato dal metallo da do- 

 rare. Dal che seguiva difficoltà per la scelta della solu- 

 zione da impiegare : bisognava trovare una combinazione 

 d' oro di cui l' elemento elettro-negativo fosse colla mi- 

 nor azione possibile , almeno a freddo , sul metallo da 

 dorare . Il cianogene gli parve essere quello che più 

 soddisfacesse alla condizione richiesta j e 1' esperienza , 

 lo condusse ai seguenti risultati . 



Disciolse I o parti di cianuro di potassa in i oo d' ac- 

 qua distillata ^ filtrò il liquido e v' introdusse una parte 

 di cianuro d' oro preparato con cura , ben lavato , sec- 

 cato all' ombra , e macinato con un poco 'di acqua , 

 entro la quale lo lasciò finché fosse divenuto ben idrato. 

 Chiuse la preparazione in una bottiglia a turacciolo 

 smerigliato , la agitava frequentemente , e la teneva di- 

 fesa dalla luce ad una temperatura di -|- i5, a 25.". 



